54 F. Rinne, Vergieicheude Untersuclmugen über die Methoden 



nicht auf die kleinsten Teile des Körpers. Sie bestellen viel- 

 mehr darin, daß Körperteile von endlicher Ausdehnung in 

 zv^^ei Gruppen von Gleitschichten sich gegeneinander ver- 

 schieben. Die Spuren dieser Gleitschichten an der Oberfläche 

 des Körpers bilden die Fließfiguren. Bei gleichbleibender Art 

 und wachsender Größe der Inanspruchnahme bleibt die Stellung 

 der Gleitschichten unverändert bis zum Bruch. Oft fallen 

 die Bruchflächen zusammen mit einzelnen Gleitschichten. Die 

 benachbarten Gleitschichten einer Gruppe sind parallel zu- 

 einander gestellt. Beide Gruppen kreuzen sich unter einem 

 Winkel, dessen konstante Größe nur von der Material- 

 beschaftenheit, also nicht vom Spannungszustand der betreffen- 

 den Körperpunkte und nicht von der Größe der Spannung^ 

 abhängig ist. Bei gleicher Gattung, aber wechselnder Be- 

 schaffenheit des Materials weicht der Schnittwinkel desto mehr 

 von 90^ ab, je härter und spröder das Material ist. Die Ab- 

 weichung ist z. B. größer für harten Stahl als für weichen. 

 In Prismen, die in ihrer Achsenrichtung gezogen oder gedrückt 

 werden, wird der GleitschichteuAvinkel von der Achsenrichtung 

 halbiert. Dieser von der Achsenrichtung halbierte Winkel 

 ist in einem gezogenen Prisma stets größer, in einem ge- 

 drückten Prisma stets kleiner als 90^. Für ein und dasselbe 

 Material ergänzen sich beide Winkel zu 180^. 



Die Gleitschichten entstehen nicht gleichzeitig und sind 

 nicht gleichmäßig verteilt. Die bezeichneten Unregelmäßig- 

 keiten sind desto geringer, je gleichmäßiger das Material ist." 



Unsere gepreßten Marmorkörper zeigten die Liniensysteme 

 oft in schönster Weise. Man kann die Deutlichkeit der Er- 

 scheinung noch dadurch verstärken, daß man Farblösungen, 

 etwa von Berliner Blau, über das trockene Probestück pinselt. 

 Es wird die Flüssigkeit in die ßißsysteme hineingesaugt zum 

 Zeichen dafür, daß man es mit porösen Zonen, also gegenüber 

 ihrer so gut wie porenfreien und die Farblösung deshalb nicht 

 aufnehmenden Umgebung mit zergrusten Partien zu tun hat. 



Der Winkel der Kißsj^steme beträgt bei unseren Prä- 

 paraten etwa 60^ bezw. 120^. Der spitze A¥inkel wird, ent- 

 sprechend den MoHR'schen Darlegungen, durch die Druck- 

 richtung halbiert. 



Auf Schnitten parallel zur Oberfläche von Probewürfeln 



